kk en ru ru ru kk ru ru ru ru kk kk kk kk kk kk kk kk en kk en kk kk kk kk kk kk kk kk ru ru ru ru kk uk ru ru ru ru ru kk kk kk kk uk kk kk kk kk kk kk kk kk hu kk kk kk kk uk kk kk kk kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk ba kk kk kk ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ce ru ru ru ru ru ru ru
Нанокристалды ұнтақтарды синтездеу әдісі — allRefs.net
рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры
Выберите учебное заведение Поиск работы по ВУЗу Тульский Государственный Университе Санкт-Петербургский Государственный Байкальский Государственный Универс Белорусский Государственный Универс Государственный Педагогический Унив Санкт-Петербургский Государственный Государственный Педагогический Унив Петербургский Государственный Униве Вятский Государственный Гуманитарны Государственный Технический Универс Московский Психолого-Социальный Инс Казанский Государственный Технологи Запорожская Государственная Инженер Государственный Технический Универс Красноярский Государственный Универ
Нанокристалды ұнтақтарды синтездеу әдісі - раздел Образование, Сурет. Дайын 6.1.1 Газфазалы Синтез – Бұл Нанокристалды ұнта&...
6.1.1 Газфазалы синтез – бұл нанокристалды ұнтақтарды синтездеудің ең қарапайым әдісі. Оқшауланған нанобөлшектерді металлдарды, балқымаларды және жартылай өткізгіштерді белгілі бір температурада, төмен қысымды инертті газ ортасында буландырып суық бетке конденсациялау арқылы алады. Вакуумде буландырумен салыстырғанда инертті ортада буландырылған қосылыс атомдары газ атомдарымен соқтығысуы нәтижесінде кинетикалық энергияларын тезірек жоғалтады.
Осы бағыттағы алғашқы жұмыстар 20 ғасырдың басында жасалынған болатын. Әртүрлі газдарда әртүрлі металдарды буландыру арқылы алған бөлшектерді зерттеу бөлшектердің мөлшері инертті газдың қысымы, және атомдық массасына және буландыру жылдамдығына тәуелді екенін көрсетті. Аллюминий буларын Н2, Не және Аr орталарында 0,1-0,9 дан 2,7-3 мм.сын.бағ. бойынша конденсациялау диаметрлері 20-дан 100 нанометрге дейінгі бөлшектер түзілетіні анықталды. Одан кейінірек Аr және Не ортасында екі металдың пары қоспасынан жоғарыдисперсті балқымалардың Аu-Сu, Fе-Сu диаметрлері 16-50 нм. сфералық бөлшектер алына бастады. Мөлшерлері ≤ 20 нм бөлшектер сфералық формада, ал одан үлкен бөлшектер бұрышты болуы мүмкін.
Буландыру-конденсациялауға арналған қондырғылар буландыратын затты енгізу әдісіне, буландыруға арналған энергия түріне, реакция ортасына, конденсация процесін жүргізілуге және түзілген бөлшектерді жинау жүйесіне байланысты ерекшеленеді.
Металды буландыруды тигельде металл ұнтақтарын шашырату, сұйық ағыны, металды инертті газдардың иондарын буландыру арқылы жүргізуге болады. Энергия электр тоғын сымнан өткізу арқылы тікелей қыздыру, лазерлі немесе электро-сәулелі қыздыру көмегімен жүзеге асады. Испарение может проводиться в вакууме, неподвижных инертных газах и в их потоках, в том числе и плазменных. Температурасы 4500-95000С бу-газ қоспасының конденсациялануы ол үлкен көлемді суық инертті газбен толтырылған камераға түскен кезде болады. Салқындау тез кеңею және суық атмосферамен жанасу нәтижесінде болады.
Алынған наноұнтақты жұмыс камерасынан шығарып алу күрделі мәселе болып отыр. Оның бөлшектерінің кішкентайлығы сонша ауырлық күшінің әсерінен тұнбай, газда тұрақты броун қозғалысында болады. Оларды жинау үшін арнайы фильтрлер мен орталыққа жинап тұндыру қолданылады. Кейбір жағдайларда металдардың нанобөлшектерін жинауға сұйық пленкалар да қолданады. 6.1-суретте наноұнтақтарды алуға арналған қондырғы схемасы берілген:
6.1-сурет. Жоғарыдисперсті металл ұнтақтарын левитационды-ағынды генераторда алудың схемасы. 1 – буландырғыш, 2 – тамшы, 3- индуктор, 4- аэрозоль, 5 – тоңазытқыш, 6 – фильтр, 7 – контейнер, 8 – насос, 9 – сымды енгізу механизмі
Бұл левитационды-ағынды қондырғыда (1961г) металл сұйық тамшы бетінен инертті газдың ламинарлы (қалыпты, біркелкі) ағыныда буланады. Тамшы қыздыру зонасында жоғарыжиілікті электромагнит өрісі арқылы ұсталынып тұрады. Металл буларының аэрозольдері суытатын құрылғыдан кейін фильтрге қонады да, боксте жиналады. Газ ағыны жылдамдығының артуы бөлшектердің орташа мөлшерін кішірейтіп оларды біркелкі етеді. Металл шығыны қыздыру зонасына сымды бірқалыпты енгізумен жүзеге асады. Осындай левитационды-ағынды генератор көмегімен бөлшектерінің мөлшері 2ден 200 нм дейінгі металл ұнтақтарын алуға болады.
Буландыру және конденсация әдісі арқылы нанокристалды бөлшектердің түзілуінің нгегізгі заңдылығы:
1. Бөлшектер буды салқындату кезінде конденсация зонасында түзіледі. Конденсация зонасы газ қысымын азайтқан сайын артады. Оның ішкі шекарасы буландырғыш маңында орналасқан Ал сыртқы шекара қысымның төмендеуіне байланысты реакциялық ыдыстың сыртына шығуы мүмкін. Қысым 1·104 мм. сын. бағ. Болғанда конденсацияның ішкі шекарасы диметрі ≥ 0,1м реакциялық камераның ішінде болады;
2. Қысымды 103 -104мм сын. бағ. дейін арттыру бөлшектердің размерлерінің мөлшерінің күрт өсуіне әкеледі. Қысымды одан әрі 5·104 дейін арттыру бөлшектердің размеріне әсер етпейді;
3. Тығыздығы төмен газдан (Не) одан тығыз газға (Хе) ауысу бөлшектердің размерлерінің бірнеше есе артуына әкеледі.
Газдардың көлемдегі конденсациясы көбінесе сфера тәрізді қосылыстардың түзілуіне алып келеді. Конденсаттан түзілген кристаллитер әдетте бұрышты болады.
Газ фазасының құрамын регулирлеу арқылы, яғни оның құрамында инертті газдан басқа бірнеше элемент болса формалары әртүрлі монокристалиттер өсіруге болады.
Сd:S концентрациясының өзгерісі 1(яғни стехиометриясы) болғанда кадмий сульфидінің пластинка, лента, жіпше тәрізді бөлшектері алынған. Кристаллиттердің құрылымдық өсуі негізінде аралық кластерлі бөлшектер (СdS)n, (Сd2S)n, (Сd3S)n түзілу арқылы жүреді. Түзілген нанобөлшектің формасына әсер ететін негізгі фактор газ фазасының бастапқы заттарының қатынасы мен температура болып табылады.
Открыть в широком формате
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
ткен асырды то саныншы жылдары наном лшерлі б лшектерге деген сураныс к рт сті Ол ылымда... рылысты наноде гей дисперсті ж йелердегі тек бір... Нано онды т біріні зі гректі с зінен...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Нанокристалды ұнтақтарды синтездеу әдісі
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Все темы данного раздела:
Қазір нанозаттың қолданбайтын ауданын айту өте қиын: химиялық және нефтехимиялық өндірістегі кеуекті материалдар (катализаторлар, адсорбенттер,
7. Көмір графитті материалдардың өнеркәсіптік дамуына кремний карбиді өндірісі бойынша пештердің жұмыс істеуі мен жасанды графитті электротермиялық а
1995 жылы БДҰ-да зертелетін объектілердің систематикалары мен өлшем классификацияларына байланысты оларды 4 өлшем деңгейлеріне қолдану керектігіне ұсыныс ж
Наноиндивидтердің құрылымы, құрамы және қасиеттері әлі толық түрде зерттелмеген. Сонымен қатар, олардың алуантүрлігін &
Фуллерен және фуллеренді морфоқұрылымдар.
ИЮПАК келісімдер бойынша фуллерендер толығымен үш рет координирленген көміртегі атомымен құралып, 12 пентагональді және (n - 10) /2 гексагональді бұрыштард
Көмірсутегі түзуші материалдардың терминологиялық сөздігі
Техникалық көміртегі немесе күйе– көміртегі заттарының толығымен жанбаған немесе термиялық ыдыраудан кейінгі өнімдері. Бұ
Жану Проблемасы Институтының наноқұрылымды заттар лабораториясының профессоры Р. М. Мансурованың жетелеуімен синтез және наноөлшемді бөлшектерді зерт
Наноөлшемді бөлшектер дегеніміз не?
Бұл бөлшектер өлшемі 100 нм-ден аспайтын немесе бөлінбейтін құрылымды бірлік. Молекулярлы динамика әдісі бойынша бөлшектердің қ&
Көміртекті нанотүтікшелерді 1981 жылы жапон зерттеушісі Сумио Ииджима ашқан. Ииджима оларды көміртекті молекулярлы талшықтар деп атаған. Олар
С60 және С70 фуллерендердің құрылысы
а б 3.6-сурет. Фуллерендерді бөлшектердің сызбалық көрінісі: С60 – а және С
«Түтікше» термині ұзартылған бөлшектің ішінде остік жазықтық бар деген мағынаны береді. Болуы мүмкін ұзартылған бөлшектерден
Нанобөлшектердің түзілу және өсу моделдері
Наноразмерлі бөлшектерді синтездеу бойынша алынған көптеген тәжірибелік мәліметтер олардың түзілуін түсіндіретін әртүрлі модельдерді туды
Нанобөлшектерді зерттеу К.Херрингтің радиосхемелардың қалайы жамылғыларынан (жалғау жерлерінде) жіңішке кристалды мұртшалар табуынан басталған.
Бу-сұйық-кристалл (БСК) – Вагнер – Элис механизмі
Жіпше тәрізді кристалдарды өсіруге арналған әртүрлі ортадағы және әртүрлі матрицадағы жүргізілген эксперименттердің көп
БСК механизмін қолдану мысалдары
П.А.Теснер мен И.С. Рафалькес жасаған катализатор бетінде көмірсутектердің термиялық ыдырауы барысында көміртектің түзілу кинетикасын зерттеуге арналғ
Қатты нанобөлшектердің түзілуі тек қана бөлшектердің размерлерін наноразмерге дейін кішірейтуге ған (ыдырату), немесе сұйық не газ т|
Нанотүтікшелерді синтездеу үшін әртүрлі реакторлардың көптеген варианттары қолданылады, алайда вакуумді камера ең жақсысы болып қалып оты
Нанотүтікшелерді алудың келесі әдісін 1992 жылы Леонид Чернозатонский жетекшілігімен Ресейдің ғылым академиясының бір топ ғалымдары ашты. Бұл ғ
Атомдар мен молекулалардың адсорбциясы беттің негізгі қасиеттерімен анықталады. Бұрынырақ қарастырылған таза монокристалды бет жоғары вакуумды&
1. Металл оксидтерінің бетінде этиленнің адсорбциялануы. Оксидтердің бетінде этиленнің адсорбциясы тез орындалады және қайтымсыз
Су молекуласының адсорбциясы және кеуекті ионалмастырғыштағы темір атомдарының атомдық динамикасы.
Темір ионының иондыалмасу сульфошайырына су молекуласының адсорбциясымен (гидратациясымен) ионды алмастыру арқылы енгізілген атомдық динамикасы зерттелді. Бұл шайырлар
Су адсорбцясы және су кластері мен полимерлі тордың динамикасы.
Мессбауэрлік атомдары жоқ сорбенттердегі су адсорбциясының әсерін зерттеу үшін мессбауэр спектроскопиясы әдісін қолдана отырып мессбауэр сәулесінің р
Мысал ретінде MgO бетінде Со2+ атомдары бар COxMg1-xO катализаторындағы Со-тың тотығу реакциясы қарас
Электронды алмасу мен электрондарды делокализдеу пропиленнің акролеинге парциальды тотығуына әкелетін 48СоМоО4·3 Fe2 (МоО4)3·2 Bi
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов
Информация в виде рефератов, конспектов, лекций, курсовых и дипломных работ имеют своего автора, которому принадлежат права. Поэтому, прежде чем использовать какую либо информацию с этого сайта, убедитесь, что этим Вы не нарушаете чье либо право.
© copyright 1999 - 2017 allRefs.net. Все права защищены. Страница сгенерирована за: 0.015 сек.